Nr. S3. 



Naturwisscnseliattliclic Wochcnsclirift. 



325 



peraturen fast alle Anhuiffarhen /u orzeuü'ou. 80 wurde 

 ein Stahlstück schon bei IHU'^' iiaeli etwa 9 Tagen dunkel- 

 blau, Sttteke gleicher Art erreiciiten diese Farbe bei 230" 

 in 50 Stunden, l)ei 290" in 

 weniger als 20 Sekunden. 



i bis 15 Minuten, bei 380" in 

 Bei anderen \'ersuehen wur- 

 den noeli niedrigere Temperaturen angewandt. Bei 105" 

 waren 17 Tage erforderlich, ehe überhauiit der Eintritt 

 einer Färbung konstatirt werden konnte, während eben 

 solche Stalilstüekc liei 133" nach 24 Stunden blassgelb 

 gefärbt waren. 



Nach gewissen Anzeiehen ist es übrigens zweifelhaft, 

 ob beliebig hohe Farben bei jeder noch so niedrigen 

 Temperatur erzeugt werden können; vielmehr seheint bei 

 sehr langsamer und gleielunässiger Entstehung der t)xyd- 

 schicht diese eine gewisse Dicke nicht zu überschreiten 

 und dann Schutz gegen weitere Oxydirung zu bilden, so- 

 lange die Erwärnning des KTirpcrs unter einer bestimmten 

 Grenze bleibt. Vielleiclit giebt es für jede Stahlsorte und 

 jeden einzelnen Farbenton eine gewissermaassen kritische 

 Temperatur, über welche hinaus die Erhitzung des Stahls 

 getrieben werden niuss, wenn jener Farbenton erreicht 

 werden soll. 



Es bleibt für Stahl noch darauf hinzuweisen, dass 

 unsere P^rgebnisse für Material verscliiedencr Härte ein 

 sicheres Mittel zur Erkennung von Inhomogenitäten in ge- 

 härteten Stahitläeheu bieten. Lä.sst man gehärteten Werk- 

 zeiigstahl deutschen oder englischen Ursprungs bis zum 

 Dunkelblau an, so erhält man trotz aller Vorsicht fast 

 niemals ganz gleichmässige Flächen-, immer zeigen sich 

 Flecken in Violett, Purpur oder Orange. Diesell)en rühren 

 von härteren Stellen her, welche sich nach den frfliieren 

 Darlegungen sjiäter färben. Bei dem für die umfassen- 

 deren Versuche benutzten Wolframstahl fanden sich solche 

 Inhomogenitäten nicht vor, während bei anderen wolfram- 

 haltigen Stahlsorten sie nicht immer fehlten. Liess man 

 Stahl gleicher Zusammensetzung in ungehärtetem Zustande 

 an, so waren jene Ungleichmässigkeiten in der Färbung 

 nicht zu Ijcmerkeu, ebenso versehwanden bei gehärtetem 



mkel- 

 d. h. 



Stahl die Flecken, sobald man die Färbung über Dunkel- 



blau hinaus l)is zum Hellblau oder Meergrün triei), 

 sobald man die Enthä''tung weit genug ausdehnte. 



Dieselben Farben, welche auf Stahltiächen erscheinen, 

 lassen sich durch Anlaufen auch auf Gusseisen erzeugen. 

 Die Färbungen sind gleichmässig und schön. 



Ich gelange nunmehr zu unseren Anlaufversuchen mit 

 Kupfer, Nickel und verschiedenen Legierungen dieser 

 Jletalle. In der Einleitung wurde schon angedeutet, wie 

 wir zur Ausdeluning der ^'ersuclle auf diese anderen 

 Metalle gekommen sind. Ebenso wurde dort schon auf 

 andere, in der Technik gebräuchliche Verfahren zur Her- 

 stellung von farbigen Ueberzügen auf Metallen hinge- 

 wiesen. Von diesen ist besonders das schon in den 

 vierziger .laln-en von Puseher in Nürnberg angegebene 

 Verfahren zu nennen, auf welches Herr Paul Herrinann 

 die Güte hatte, mich aufmerksam zu machen. Bei diesem 

 werden die zu färbenden Gegenstände in eine kocliende 

 Salzlösung von unterschwef ligsaurem Natron und Bleizucker 

 getaucht, worauf sich eine Schicht von Schwefel l)lei auf 

 den Metallflächen niederschlägt und die schönsten Farben- 

 töne bildet. Die Folge der letzteren stimmt genau überein 

 mit derjenigen der durch Oxydation erzeugten Anlaul"- 

 farben, was ganz natürlich ist, da die Verschiedenheit 

 auch jener Farbentöne durch verschiedene Dicke der 

 Schichten verursacht wird. Bei entsprechender Uebung 

 würde es wohl gelingen, auch mit dem Puscherschen Ver- 

 fahren durch längeres oder kürzeres Belassen der Flächen 

 in der Salzlösung eine bestimmt vorgeschriebene Farbe 

 zu erzielen, nur scheint es, als ob die Erzeugung der 

 Farben durch Anlaufen eine viel weitergehende Nuan- 



cirung ermöglicht 



Dafür mag schon das als Beweis 

 gelten, dass das l'uschcrsche Verfahren auf Stahl sofort 

 Dunkelblau erzeugt, während bei dem Anlaufenlassen die 

 Hervorrufung aller der vor Dunkelblau liegenden I^arl)cn 

 nicht die geringsten Schwierigkeiten bereitet. Nimmt man 

 hinzu, dass die Haltbarkeit der durch Anlaufen erzeugten 

 Farben der Art ihrer Entstehung nach grösser sein muss 

 als diejenige der durch Schwefclbicischichten gebildeten 

 Farbüberzüge, und dass man durch Arbeiten bei niederen 

 Temperaturen die Haltbarkeit beliebig steigern kann, so 

 wird es nicht unberechtigt erscheinen, wenn wir dem An- 

 laufverfahren für die Technik auch des Kupfers und seiner 

 Legierungen neben den bereits üblichen Färbungsmethoden 

 einige Bedeutung zuschreiben. 



Betrefts der Behandlung von anzulassenden Gegen- 

 ständen aus Kupfer und kupferhaltigen Legierungen ist 

 im Allgemeinen vorauszuschicken, dass dieselben unmittel- 

 bar vor dem Einhängen in das Luftbad mit Säure abzu- 

 beizen sind; denn bei längerem Stehen an der Luft bilden 

 sieh hier Oxydschichten, welche an tieferliegenden Stellen 

 der Oberfläche durch blosses Abreiben mit Tüchern oder dgl. 

 nicht zu entfernen sind. Stellen mit solchen Oxydschichten 

 werden aber beim Anlassen spätere Farben zeigen. Um 

 eine ganz gleichmässige Färbung zu erzeugen, ist es auch 

 nötliig, das Luftbad möglichst gross zu wählen, einerseits, 

 damit Sauerstoff genug zum Oxydiren vorhanden ist, so- 

 dann aber damit alle Theile des anzulassenden Stückes 

 nahezu in dieselbe Temperaturschicht kommen. Für 

 letzteren Zweck kann es sich unter Umständen empfehlen, 

 den Gegenstand so aufzuhängen, dass man ihn während 

 der Erwärmung um seine Achse drehen kann. Den Vor- 

 rath an Sauerstotf kann man dadurch vergrössern, dass 

 man von aussen her durch ein einfaches, bis auf den 

 Boden des Luftbades reichendes Metallrohr dem Bade 

 kalte Luft in feinem Strahl fortgesetzt zuführt; wenn man 

 höhere Farben erzielen will, ist diese Erneuerung der 

 Luft sogar unbedingt nötliig. 



Man kann die Anlauflarbcn der sämmtlichen Metalle, 

 welche wir untersucht halien, mit gewisser Annäherung 

 etwa in drei Typen einreihen. Die eine bildet Eisen 

 und Nickel , die zweite Kujifer, die dritte Messing. Die 

 Farbcnfdige für Eisen (Stahl) ist oben erwähnt worden, 

 die vollständigen Folgen für Kupfer und Messing stellen 

 sich ungefähr folgendermassen dar: 



Kupfer. 



Messing. 



Gelborange 



Hellgoldfarbig, 



Goldorange, 



Goldockerfarbig, 



Braungold, 



Rosenrothgiild, 



Violettrosenroth, 



Hellrosa, 



Stahlweiss, 



Gelborange, 



Rosenroth, 



Blaugrün, 



Grün, 



Gelb, 



Rosenroth, 



Grün, 



Roth, 



Grün. 



1. Reihe. 



2. Reihe. 



3. Reihe. 



4. Reihe. 



Alle viel Kupfer und wenig oder kein Zink ent- 

 haltenden Legierungen verhalten sich ähnlich wie Kupfer, 

 alle stark zinkhaltigen ähnlich wie Messing. Es liegen 

 die Farben für folgende Metalle vor, Kupfer, Messing, 



